Experimentelle Geologie, 



-253- 



10 Minuten und 64 Tagen dauerten. Sie bewirkten eine Verringerung der 

 Höhe des Cylinders um nahezu die Hälfte ; der Marmor haftete ganz fest 

 am Eisen und schmiegte sich dessen Ausbauchung durchaus an, er zeigte 

 keine bevorzugte Absonderungsrichtung, war aber in der Farbe kreide- 

 ähnlich geworden. Die Spaltungsflächen seiner Körner traten nur in zwei 

 Partien noch gut hervor, welche im Ganzen die Form von Kegeln haben, 

 deren Spitzen in wechselndem Abstände centrisch unter den Stempelflächen 

 liegen (wie sie bei Festigkeitsproben der meisten Gesteine auftreten). Die 

 Marmorstücke lassen sich wie der natürliche zerschlagen, indessen hat die 

 Festigkeit etwas abgenommen, und zwar mehr, wenn die Deformation 

 rasch , als wenn sie ganz allmählich bewirkt war. Dünnschliffe parallel 

 der Cylinderaxe erscheinen nach der Deformation erheblich trüber als vorher ; 

 nach rascher Deformation bemerkt man Ruschelzonen, bestehend aus feinen 

 gebogenen Körnern , dazwischen liegen Schichten aneinander gepresster, 

 abgeplatteter, gebogener und polysynthetisch verzwillingter Körner. 



Bei einem weiteren Versuch wurde der Eisencylinder sammt den 

 Stahlstempeln während 124 Tagen auf einer Temperatur von 270—352° 

 gehalten und während dieser Zeit mit möglichst gleichmässiger Geschwin- 

 digkeit sehr langsam deformirt, bis seine Höhe um 11,4 % abgenommen 

 hatte. Der Marmor war etwas weniger trüb geworden als vorher , auch 

 die Festigkeit nur wenig vermindert. U. d. M. zeigte sich etwas blätterige 

 Structur (nicht in den keilförmigen Partien unter den Stempeln), Kataklase 

 fehlt, dagegen haben die oft abgeplatteten und umeinander gebogenen 

 Körner äusserst feine Zwillingsstreifung. Die Bewegung bestand nach 

 Verf.'s Ansicht z. Th. in Umlagerungen in Zwillingsstellung, hauptsächlich 

 aber in einer Deformation der Körner durch „slipping on theyr gliding 

 planes" [Translation längs — |R? Ref.]. Ein ganz ähnliches Resultat 

 wurde erhalten, als eine gleich starke Deformation des Cylinders innerhalb nur 

 8| Stunden bei 380—415° bewirkt wurde. Der Marmor hatte trotz starker 

 Ausbauchung des Cylinders sogar seine Politur bewahrt. Verf. schliesst, 

 dass Kalkspath bei höherer Temperatur plastischer wird [dies ist kürzlich 

 für Eis von Tammann nachgewiesen. Dies Jahrb. 1902. I. -337-. Ref.]. 



Wurde ein Marmorcylinder sehr langsam, nämlich im Verlauf von 

 54 Tagen um ca. \ in der Richtung seiner Axe zusammengepresst, dabei 

 auf 300° ca. gehalten und zugleich Wasser von derselben Temperatur mit 

 einem Druck von ca. 31 Atmosphären so zugeführt, dass es den Marmor 

 passiren musste, so waren die Resultate nicht merklich andere als vorher, 

 Spuren von Lösung und Wiederabsatz von Kalkcarbonat fehlten, die 

 Festigkeit wurde allerdings nachher etwas grösser gefunden als vorher. 



Mit der Structur der künstlich deformirten Marmore wird die ge- 

 presster Metalle und zahlreicher natürlicher gepresster körniger Kalke 

 verglichen. Bei allen scheint die Deformation wesentlich 

 auf „Gleitung" der Kry stallkörner zu beruhen, wenn auch 

 Umkrystallisationen bei vielen natürlichen Vorkommen 

 eine wesentliche und bei manchen sogar die Hauptursache 

 des gegenwärtigen Gefüges sein mögen. 



